206 A. Geuther-, 



Kochsalz, schüttet darauf etwa die Hälfte eines innigen Gemisches aus 

 7 Grm. Kieselfluornatrium und 2V„ Grm. trocknen Pulvers von ge- 

 schmolzenem Kochsalz, legt darauf 2*4 Grm. Magnesium in einem oder 

 mehreren grösseren Stücken und schüttet nun das übrige Gemisch zu. 

 Man häuft dasselbe um das Magnesium herum so auf, dass letzteres 

 ganz damit bedeckt wird und füllt den dadurch an der Tiegelwand 

 entstehenden Zwischenraum mit Kochsalzpulver aus, mit dem man 

 dann noch das Ganze schwach überschichtet. Nachdem der so bis zur 

 Hälfte gefüllte Tiegel in einem vorher mit glühenden Kohlen versehe- 

 nen angewärmten Windofen gebracht ist, giebt man rasches Feuer. 

 Ist das Reactionsgeräusch vorüber, so lässt man den Tiegel noch 5 — 8 

 Minuten im Feuer und rührt nach seiner Herausnahme mit einem thö- 

 nernen Pfeifenstiel kurze Zeit und vorsichtig um, legt sogleich den De- 

 ckel wieder auf und lässt bedeckt erkalten. Nicht selten ereignet es sich 

 dabei und fast immer, wenn der Deckel während der ersten Zeit des 

 Erkaltens öfter gehoben wird , dass von der Ma^nesiumkugel aus sich 

 über die Kochsalzdecke eine traubenförmige Masse erhebt, aus drei 

 Schichten bestehend, einer dicken weissen äusseren von Magnesia, 

 einer geringeren gelben mittleren von Stiekstofiinagnesium und einer 

 geringsten innersten schwarzen von Silicium. Das Auftreten des Stick- 

 stoffmagnesiums als ein Verbrennungsproduct des Magnesiums bei be- 

 schränktem Luftzutritt ist gewiss erwähnensvverth. Es verräth sich 

 seine Gegenwart sogleich deutlich durch den Ammoniakgeruch , den es 

 in gewöhnlicher Luft verbreitet. Nach dem Zerschlagen des Tiegels 

 findet man gewöhnlich einen einzigen Regulus, mehr oder weniger mit 

 Siliciummagnesium beladen. Hat man ein oder mehrere derart mit ver- 

 hältnissmässig viel weissem Metall und wenig bleigrauer Verbindung 

 erhalten, was bei zu langsamen Heitzen wohl eintritt, oder war die 

 Einwirkung so lebhaft, dass sich einzelne sehr siliciumreiche dunklere 

 Kugeln am obern Theil des Tiegels oder am Deckel vorfinden, was bei 

 zu raschem Feuer eintreten kann, so kann man durch neue Schmelzun- 

 gen die ersteren magnesiumreicheren Kugeln , als Metall betrachtend, 

 oder die anderen siliciumreichern bei einer neuen Bereitung einfach 

 mit zusetzend, richtig gesättigte Reguli erhalten. Dieselben werden 

 nun, durch wiederholtes Kochen mit reinem Wasser und auf mechani- 

 sche Weise von allen Schlaekentheilen gereinigt, 'mit einer verdünnten 

 Salmiaklösung (etwa I Theil bei gewöhnlicher Temperatur gesättigter 

 Lösung auf i — 5 Th. Wasser), welche das Magnesium unter lebhafter 

 Wasserstoffgasentwicklimg, Bildung von Chlormagnesium und Ammo- 

 niak auflöst, behandelt. Die von der äusseren Schicht herstammenden 

 mehr kristallinische Krusten darstellende© Mengen werden als mögli- 



